도 4 a 에 도시 된 바 와 같이 , 자가 - 조립식 콜로이드 성 AuNP 단일 층 패 터닝 을 μ CP 와 DFGP 에 의해 수행 하 였 다 . 3 - 아미노 프로필 트리 에 톡 시 실란 ( APTES , 1 차 잉크 ) 및 PEG - 실란 ( 2 차 잉크 ) 을 패턴 화 하 여 각각 AuNP 및 빈 표면 의 패 시베이 션 을 위한 특정 링커 를 형성 하 였 다 . 이 APTES / PEG - 실란 은 APTES 및 PEG 각각 에 대해 아미노 ( NH 3 +) 및 히드록실기 에 대한 차별 된 친화력 에 따라 시트 레이트 ( citrate ) 패 시베이 션 된 AuNP 의 조립 을 유도 하 기 위해 사용 하 였 다 . 그 다음 , 콜로이드 성 AuNP ( 직경 40 nm ) 의 고정화 를 수행 하 였 고 , 이 는 액체 형태 의 콜로이드 성 AuNP 의 균질 성 으로 인해 패 터닝 시험 에 도움 이 된다 . 도 4 b 는 5 μ m 간격 의 직경 20 μ m 인 마이크 로 스탬프 의 광학 이미지 를 보여준다 . 도 4 c 는 APTES / PEG - 실란 SAM 패턴 화 된 유리 표면 상 에 형성 된 AuNP 도트 어레이 의 암시 야 현미경 이미지 를 나타낸다 . 원형 AuNP 도트 패턴 은 대부분 의 SAM 패턴 상 의 고정 화 된 AuNP 가 단일 나노 입자 그대로 손상 되 지 않 고 남 아 있 음 ( 위치 1 ) 을 보여준다 . 그러나 , 도 4 c 의 삽입 된 이미지 에 나타난 바 와 같이 , 일부 AuNP 영역 에서 플 라즈 몬 색은 주황색 으로 적색 편이 를 나타내 었 다 ( 위치 2 ) . 도 4 d 는 각 위치 에 걸친 AuNP 의 흡수 피크 를 도시 한다 ( 도 4 c 의 삽입 도 참조 ) . 흡수 피크 의 최대 분광 강도 는 대체 적 으로 AuNP 의 크기 또는 응집 에 의존 한다 . SAM 상 의 대부분 의 AuNP 는 528 nm 부근 에서 최대 스펙트럼 강도 를 나타냈 고 , 이 는 AuNP 가 개별 적 으로 고정 화 되 었 음 을 나타낸다 . 그러나 , 직경 이 80 nm 인 AuNP 에 해당 하 는 인접 한 AuNP 사이 의 플 라즈 몬 커플링 현상 으로 인해 550 nm 의 더 긴 파장 에서 새로운 플라 즈 몬 밴드 가 관찰 되 었 다 . 또한 , 도 4 e 에 나타난 바 와 같이 , APTES 상 의 패턴 화 된 AuNP 에 대한 선 강도 프로파일 에서 는 그 작 은 크기 ( 직경 40 nm ) 로 인해 상대 적 으로 큰 거칠 기 ( roughness ) 를 나타냈 다 . 역 실험 으로 스 탬핑 으로 PEG - 실란 을 1 차 잉크 로 , DFGP 에 의한 APTES 를 2 차 잉크 로 사용 하 여 순서 를 변화 시켰 다 ( 도 4 f ) . 이러 한 경우 에 도 정확 하 고 바람직 한 패턴 이 관찰 되 었 지만 , PEG - 실란 패턴 화 된 영역 ( PEG 스탬 핑 된 원형 도트 영역 ) 의 일부 AuNP 가 PEG 표면 상 에 낮 은 비 특이 적 AuNP 결합 으로 약간 응집 되 었 다 . 이것 은 인 큐 베이 션 과정 에서 APTES 잉크 가 스 탬핑 된 PEG 영역 으로 확산 되 었 기 때문 이 다 . 사전 패턴 화 된 형상 의 해상도 를 유지 하 려면 APTES 를 2 차 잉크 로 사용 시 인 큐 베이 션 시간 이 짧 아야 한다 . μ CP 및 DFGP 를 통한 이러 한 접근 방식 을 통해 AuNP 로 매끄러운 표면 을 얻 을 수 있 었 고 APTES 패턴 을 통해 기판 에 우수 한 접착력 을 부여 할 수 있 었 다 . 이러 한 나노 입자 조립 방법 은 유리 / 실리콘 표면 에 나노 입자 패 터닝 에 대한 매력 적 인 옵션 을 제공 하 는데 , 이 는 바이오센서 , 전자 및 광학 장치 개발 에 관련 된다 .